


1 
| 
} 
| 
i 
| 

4 3 BEN 
- allgemeine Mineralsynthese. 
Heft 19 
tiefe Temperaturen gedacht hat, welche allerdings 
in der Natur ausgeschlossen sind. Ich habe selbst 
an Zersetzung von Kohlenwasserstoffen unter 
Druck gedacht, z. B. mit flüssiger Kohlensäure. 
' » Nun will ich noch eine Art der Synthese be- 
sprechen: die Varietätensynthese. Dabei handelt 
es sich meistens darum, eine bestimmte Varietät 
eines Minerals, welche industrielle oder kommer- 
zielle Bedeutung besitzt, mit allen ihren Einzel- 
heiten darzustellen. Als Beispiele dienen der 
Rubin, Saphir oder andererseits auch die leuch- 
tende Zinkblende. Diese Varietätensynthese weist 
naturgemäß größere Schwierigkeiten auf als die 
Denn so ist es bei- 
spielsweise leichter, Korund (kristallisierte Ton- 
erde) darzustellen, als eine Varietät mit gewissen 
Eigenschaften, wie sie Rubin oder Saphir auf- 
weisen, weil in diesem Falle die Nachahmung 
eine derartige sein muß, daß eine Unterscheidung 
nicht möglich ist. . 
Dies ist einerseits A. Verneuil, welcher- die 
Arbeiten seines Lehrers A. Fremy fortsetzte, so- 
wohl für Rubin als auch für Saphir nahezu gänz- 
lich gelungen, während andererseits auch die 
deutsche Edelsteingesellschaft nach Angaben von 
Miethe solche Kunststeine anfertigt, deren Unter- 
scheidung von den natiirlichen mit groBen Schwie- 
rigkeiten verknüpft ist. (Siehe darüber meinen 
Aufsatz im Jahrgang 1913 dieser Zeitschrift.) 
Leichter geht die Sache bei künstlichen Saphi- 
ren, durch die Verfärbung mit Radiumstrahlen, 
da natürlicher Saphir gelb wird, künstlicher 
nach meinen Versuchen nur violett. Ferner 
hat A. Pochettino gefunden, daß das Kathoden- 
luminiszenzlicht beim künstlichen Saphir dichro- 
itisch ist, während der natürliche dies nicht zeigt. 
A. Verneuil färbt seine Saphire mit Titaneisen, 
welches zwar im natürlichen auch vorhanden ist, 
aber nur in Spuren, wie Analysen zeigen; denn 
natürlicher Saphir enthält nur Spuren von Titan- 
säure. 
Bezüglich der Varietätensynthese möchte ich 
noch ein ‚Beispiel anführen: die leuchtende Zink- 
blende. Manche spanische Blenden zeigen mit 
ultravioletten Strahlen und mit Radiumstrahlen 
starke Luminiszenz; man hat auch künstlich 
solche Blende hergestellt, die Sidotblende. 
Reines Zinksulfid zeigt die Luminiszenz nicht, 
sondern nur solches, welches kleine Verunreini- 
gungen enthält, namentlich Mangan, Kupfer und 
andere Stoffe, während wieder Eisenbeimengung 
schädlich wirkt. Aber nicht nur solche Bei- 
mengungen sind zum Leuchten nötig (dies ist ja 
ei anderen Stoffen, wie Schwefelealcium, Schwe- 
elstrontium, der Fall), sondern auch der Mole- 
kularzustand ist von höchster Bedeutung, da 
amorphes Zinksulfid nicht leuchtet, sondern nur 
solches, welches sich in einem gewissen Tempe- 
raturintervall (nicht zu hoch und nicht zu 
nieder) bildet. Es scheinen also auch gewisse 
Molekularstrukturen nötig. 
Doelter: Uber Mineralsynthese. 
289 
Von industrieller Bedeutung ist die Varietaten- 
synthese bei Graphit, bei welchem die ,,amorphe 
Varietät“ künstlich schon seit längerer Zeit bei 
sehr hoher Temperatur dargestellt wird. Den 
Flinzgraphit habe ich bei einer Temperatur von 
1000° in einer inaktiven Gasatmosphäre darge- 
stellt. 
Noch eine Varietätensynthese, welche ich vor 
kurzem ausgeführt habe, will ich erwähnen: die 
des leuchtenden Spodumens oder Kunzits. Diese 
Varietät besitzt eine schöne rosa Farbe und 
leuchtet ungemein stark mit Radiumstrahlen. Die 
Zusammensetzung des Minerals wird durch die 
Formel LiAlSisO,; gegeben. Ich habe durch Zu- 
sammenschmelzen der Bestandteile ein Produkt 
erhalten, welches allerdings eine gewisse Ab- 
weichung von dem natürlichen zeigt, da die op- 
tischen Eigenschaften nicht ganz übereinstimmen; 
dagegen gelang es mir, Luminiszenz zu erhalten. 
Ich will einige speziell von mir unternommene 
Versuche hier erwähnen. Bei der Methode aus 
Schmelzfluß kann man entweder die Bestandteile 
zusammenschmelzen oder durch eine chemische 
gegenseitige Reaktion die Verbindung erhalten. 
Hierbei muß man in einem Teil der Fälle Massen- 
wirkung eintreten lassen. Auf dem erstgenannten 
Wege habe ich vor einigen Jahren die verschiede- 
nen Kristallarten des Magnesiumsilikats darge- 
stellt. Nach der zweiten Methode habeich seinerseits 
die Glimmer dargestellt. Vor kurzem stellte ich 
das Berylliumorthosilikat Phenakit ıdar, aus 
Berylliumnitrat und Kieselsäure. Den Leuko- 
phan, ein’ Calciumberylliumsilikat, stellte ich aus 
Mischungen von OaCO3, BeCO; und SiO, dar. 
Noch eine Synthese, welche ich in letzter Zeit 
durchfiihrte, will ich anführen: es ist die des 
Zirkons. Die Formel ist ZrO,.SiOv, wobei man 
entweder annehmen kann, es läge ein Silikat vor 
oder auch eine Verbindung zweier Oxyde. Ich 
habe aber Zirkone dargestellt, : bei welchen das 
Verhältnis der Kieselsäure zu Zirkondioxyd 
variierte. Ich habe nun durch Schmelzen der 
Mischungen ZrO, und SiO» in den Proportionen 
1:2 und 3:2 ebenfalls Zirkone erhalten, wonach 
die Ansicht, daß es sich hier um feste Lösungen 
beider Dioxyde handle, bestätigt wird. 
4 IP Sue 
Im allgemeinen sind Synthesen auf nassem 
Wege schwieriger auszuführen als die auf trocke- 
nem; vor allem erfordern sie mehr Zeit, denn in 
den meisten Fällen genügen nicht zwei oder drei 
Tage, sondern man muß manchmal viele Wochen, 
zumindestens aber eine Reihe von Tagen den 
Versuch andauern lassen. J. Lemberg hat bei 
seinen Versuchen beispielsweise über 300 Stun- 
den gebraucht. Ich habe Versuche über 6 Mo- 
nate andauern lassen. Nur wo in Autoklaven und 
ähnlichen Apparaten gearbeitet wird, wobei man 
Temperaturen von etwa 500° anwenden kann, 
und naturgemäß ein sehr hoher Druck im Appa- 
